( i«9 ) 



» Il M' proclml Loii jours de la CMiiophaiie ijuaiul un chaulie au coiilart 

 des sulfures alcalins un mélange de gluciiu» a\ec un excès d'alumine. Plus 

 est faible la proportion delà glucine, plus sont rares les cristaux de cymo- 

 phane dissémines parmi les cristaux de corindon. Toutefois l'examen au 

 microscope, dans la lumière polarisée, des produits cristallisés permet 

 encore d'y retrouver la cymophane lors même que la proportion de la glu- 

 cine dans le mélange alumineux ne dépassait pas o,ooi : placés entre les 

 niçois croisés, en effet, les cristaux orthorhombiques de la cymophane se 

 colorent vivement, tandis que les cristaux uniaxes du corindon ne dépo- 

 larisent pas le faisceau lumineux. 



» L'action des sulfures alcalins sur un mélange d'alumine, avec un 

 excès notable de glucine, donne naissance à de la cymophane et à de la 

 glucine cristallisée. En additionnant de carbonate le sulfure alcalin et opé- 

 rant à une température peu élevée, on réduit beaucouj) la production de 

 la cymophane et l'on augmente d'autant la proportion de la glucine cris- 

 tallisée. 



» Ainsi, ayant chaulfé à la température du rouge sombre, pendant 

 huit heures, le mélange de loo parties de glucine impure et de i35 parties 

 d'alumine ( Al-O' + 3G10) avec Syj parties de sulfate de potasse, 9') par- 

 tics de charbon de sucre, 47" parties de carbonate de soude, après épui- 

 sement du culot par l'acide acétique dilué, nous avons recueilli 89 parties 

 de glucine cristallisée et 7,23 parties de cymophane contenant i,/p parties 

 de glucine combinée. Le reste de la glucine a passé, avec les impuretés, 

 dans les lavages acétiques. La glucine cristallisée a été dissoute dans 

 l'acide sulfurique, qui n'attaque pas la cymophane. Elle aurait pu être dis- 

 soute sans grande difficulté dans l'acide oxalique et obtenue pure par le 

 grillage de l'oxalatc. 



» Du mélange de glucine et d'alumine entrait de l'émeraude, on peut 

 donc, par un procédé simple, retirer la glucine avec une perte qui ne dé- 

 passe pas 10 pour loo, et dans un état de pureté tel, d'ailleurs, que son 

 équivalent a été trouvé égal à i 2,58. » 



CHIMIE. — Déplacement du cuivre par le zinc, clans quelques solutions 

 de sels de cuivre. Note de ]\L A. Destrem. 



« Lorsque l'on cherche, au movcn d'une lame de zinc pur parfaite- 

 ment décapée, à déplacer le cuivre de ses solutions salines, le dépôt 



